MINERAUX. 



et tres souple, pour qu'elle puisse se plier et se rou- 

 ler sans se fendre ni se gercer, quelque mince qu'elle 

 soit. Pour arriver a ce point, on commence par faire 

 de la tole a la maniere ordinaire, et on la bat succes- 

 sivement sous le marteau, en rnettant les feuilles eri 

 doublons les unes sur les autres jusqu'au nombre de 

 soixante-quatre ; et lorsqu'on est parvenu a rendre ces 

 feuilles assez minces, on les coupe avec de grands ci- 

 seaux pour les separer, les ebarber, et les rendre car- 

 rees ; ensuite on plonge ces feuilles une a une dans 

 des eaux sures ou aigres pour les decaper^ c'est-a-dire 

 pour leur enlever la petite couche noiratre dont se 

 couvre le fer chaque fois qu'il est soumis a 1'action du 

 feu, et qui empecheroit 1'etain de s'attacher au fer. 

 Ces eaux aigres se font au moyen d'unecertaine quan- 

 tite de farine de seigle et d'un peu d'alun qu'on y 

 inele ; elles enlevent cette couche noire du fer; et 

 lorsque les feuilles sont bien nettoyees, on les plonge 

 verticalement dans un bain d'etain fondu et mele 

 d'un peu de cuivre : il faut auparavant recouvrir le 

 bain de cet etaiii fondu avec une couche epaisse de 

 suif on de graisse, pour empecher la surface de 1'etain 

 de se reduire en chaux. Cette graisse prepare aussi les 

 surfaces du fer a bien recevoir 1'etain, et on en retire 

 la feuille presque iinmediatement apres Tavoir plon- 

 gee, pour laisser egoutter 1'etain superflu ; apres qtioi 

 on la frotte avec du son sec, afm de la degraisser; et 

 enfm il ne reste plus qu'a dresser ces feuilles de fer 

 etamees avec des maillets de bois, parce qu'elles se 

 sont courbees et voilees par la chaleur de 1'etain 

 fondu. 



On ne croiroit pas que le fer le plus souple et le 



